PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
183 
a continue et uniforme, approchant plus de la couleur de l’étain que de 
« tout autre métal , seulement un peu raboteux; en un mot pesant un gros 
« très-juste, rien de plus, rien de moins. 
« Tout annonçait donc que cette platine avait éprouvé une fusion par- 
« faite, qu’elle était parfaitement pure, car, pour supposer qu’elle tenait 
« encore du plomb, il faudrait supposer aussi que ce minéral avait jusle- 
« teinent perdu de sa propre substance autant qu’il avait retenu de ma- 
« tière étrangère, et une telle précision ne peut être l’effet d’un pur 
« hasard. 
« Je devais passer quelques jours avec M. le comte de Buffon , dont la 
« société a, si je puis le dire, le même charme que son style, dont la con- 
« versation est aussi pleine que ses livres; je me fis un plaisir de lui porter 
« les produits de ces essais, et je remis à les examiner ultérieurement 
« avec lui. 
« 1° Nous avons observé que le gros de platine agglutinée de la première 
« expérience n’était pas attiré en bloc par l’aimant, que cependant le bar- 
« reau magnétique avait une action marquée sur les grains que l’on en 
« détachait. 
« 2“ Le demi-gros de la troisième expérience n’était non-seulement pas 
« attirable en masse, mais les grains que l’on en séparait ne donnaient plus 
« eux-mêmes aucun signe de magnétisme. 
« 3° Le bouton de la quatrième expérience était aussi absolument insen- 
« sible à l’approche de l’aimant , ce dont nous nous assurâmes en mettant 
« le bouton en équilibre dans une balance très-sensible, et en lui présentant 
« un très-fort aimant jusqu’au contact, sans que son approche ait le moin- 
« drement dérangé l’équilibre, 
« 4° La pesanteur spécifique de ce bouton fut déterminée par une bonne 
« balance hydrostatique, et, pour plus de sûreté, comparée à l’or de mon- 
« naie et au globe d’or très-pur employé par M. de Buffon à ses belles expé- 
« riences sur le progrès de la chaleur; leur densité se trouva avoir les rap- 
« ports suivants avec l’eau dans laquelle ils furent plongés : 
« Le globe d’or 19 
« L’or de monnaie 17 y 
« Le bouton de platine 14 | 
« 5° Ce bouton fut porté sur un tas d’acier pour essayer sa ductilité ; il 
« soutint fort bien quelques coups de marteau; sa surface devint plane et 
« même un peu polie dans les endroits frappés, mais il se fendit bientôt 
« après, et il s’en détacha une portion, faisant à peu près le sixième de la 
« totalité; la fracture présenta plusieurs cavités, dont quelques-unes d’en- 
« viron une ligne de diamètre avaient la blancheur et le brillant de l’ar- 
« gent; on remarquait dans d’autres de petites pointes élancées, comme 
